## PENGOLAHAN LIMBAH ORGANIK DAN ANORGANIK MENGGUNAKAN FOTOKATALIS TIO 2 DOPAN-N
Achmad Wildan 1) , Erlita Verdia Mutiara 1)
1) Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi “Yayasan Pharmasi”  Semarang Jl. Sarwo Edhie Wibowo Km.1 Plamongansari, Pucanggading, Semarang
Abstrak
Air limbah farmasi memiliki dampak yang berbahaya bagi lingkungan. Air limbah tersebut dicemari oleh zat kimia 9organik dan anorganik. Limbah antibiotik seperti misalnya amoksisilin dapat bersama-sama dengan limbah anorganik seperti ion Cu(II) di perairan. Keberadaan ion Cu(II) dalam lingkungan dapat berasal dari pembuangan air limbah  yang berasal dari analisis bahan yang dilakukan oleh industri farmasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pengaruh lama penyinaran dan pH larutan terhadap efektivitas proses fotodegradasi amoksisilin yang terkatalisis TiO 2 Dopan-N dengan keberadaan ion Cu(II) . Metode penelitian dilakukan dalam suatu reaktor tertutup yang dilengkapi dengan satu set alat pengaduk magnetik dan lampu tungsten sebagai sumber sinar tampak. Hasil kemudian dianalisis dengan Spektrofotometri UV-Vis untuk mengetahui konsentrasi amoksisilin sisa dan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) untuk mengetahui konsentrasi ion Cu(II) sisa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa amoksisilin yang terdegradasi meningkat dengan semakin lamanya waktu penyinaran. Peningkatan hasil fotodegradasi amoksisilin karena meningkatnya jumlah radikal •OH yang dihasilkan TiO 2 . Pada variasi pH larutan menunjukkan pH 5 sampai 7 efektivitas fotodegradasi amoksisilin mengalami kenaikan, kemudian mengalami penurunan pada pH 8. Kondisi reaksi yang menghasilkan proses fotodegradasi amoksisilin paling efektif yaitu pada kondisi larutan dengan pH 7 dengan waktu penyinaran 60 menit. Pada kondisi tersebut efektivitas fotodegradasi amoksisilin sebesar 32,25% dan ion Cu(II) yang tereduksi sebesar 69,13%.
Kata kunci :amoksisilin, antibiotik, fotokatalis TiO 2 Dopan-N, spektrofotometer serapan atom, tembaga

## PENDAHULUAN
Limbah industri farmasi berkaitan erat dengan masalah pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air. Beberapa jenis senyawa obat yang merupakan limbah industri farmasi seperti antibiotik, hormon, pengawet, dan anestesi apabila dibuang tanpa proses pengolahan terlebih dahulu mengakibatkan limbah industri farmasi akan bermuara ke laut sehingga air laut menjadi tercemar (Bila, dkk., 2003).
Air juga sering tercemar oleh komponen-komponen anorganik seperti logam berat yang berbahaya, salah satunya adalah ion Cu(II). Keberadaan ion Cu(II) dalam lingkungan dapat berasal dari pembuangan air limbah industri yang berasal dari industri electroplating, keramik, dan fotografi. Apabila logam tersebut mengumpul di dalam tubuh dalam jangka waktu lama dengan jumlah yang banyak dapat menyebabkan toksisitas akut dan bersifat fatal (Fardiaz, 1992).
Keberadaan senyawa farmasi dan logam berat dalam air mengakibatkan pencemaran
yang dapat mencemari biota, sehingga berdampak pada manusia yang gemar mengonsumsi hasil perikanan. Untuk menghindari dampak negatif tersebut maka keberadaan senyawa farmasi dan logam berat perlu dihilangkan dari perairan.
TiO 2 sering digunakan pada teknologi pengolahan lingkungan karena selain mempunyai harga celah energi yang tinggi, juga stabil secara kimia dan fisika, aman, serta harganya murah (Gunlazuardi, 2001). TiO 2 merupakan fotokatalis yang menyerap energi foton pada daerah UV. TiO 2 dapat berfungsi sebagai fotokatalis, yaitu bahan yang dapat mempercepat reaksi yang diinduksi oleh cahaya, karena TiO 2 memiliki struktur semikonduktor.
Dalam penelitian ini dilakukan modifikasi TiO 2 dengan didoping oleh nitrogen. Doping merupakan suatu proses memasukkan atom lain (dopan) yang bertujuan untuk memperbaiki sifat-sifat bahan sesuai peruntukannya, diantaranya adalah mendapatkan semikonduktor yang memiliki energi celah lebih rendah dari
aslinya.  Proses terbentuknya dopan pada TiO 2 dopan-N menurut Tang, dkk. (2011) diawali dengan adsorpsi molekul urea {(NH 2 ) 2 O 2 } pada permukaan TiO 2.

## METODE PENELITIAN
Objek penelitian ini adalah persen amoksisilin yang terdegradasi dan persen ion Cu (II) yang tereduksi pada proses fotodegradasi amoksisilin dan fotoreduksi ion Cu (II) yang dikatalis oleh TiO 2 Dopan-N Variabel terikat dalam penelitian ini adalah konsentrasi ion Cu (II) dan amoksisilin dalam mg/L setelah proses fotokatalis.
Bahan penelitian meliputi TiO 2 (Merck), EDTA, CuSO 4 , amoksisilin , urea, akuadest dan kertas saring Whatman 42’
Alat penelitian meliputi satu set reaktor fotokatalitik, erlenmeyer, pipet volume, corong gelas, labu ukur, gelas beker, neraca analitik, Spektrofotometer Serapan Atom merk Shimadzu no seri AA 6200, spektrofotometer UV mini 1240.
Preparasi Katalis Dua puluh milliliter larutan urea 1 M dicampurkan dengan 8 gram TiO2. Dicampur dan diaduk selama 1 jam. Selanjutnya dikeringkan di dalam oven pada temperatur 100° C selama 1 jam dan dimuffle pada temperatur 400° C selama 3 jam. Serbuk yang telah dimuffle dicuci dengan akuades. Dioven suhu 100 o C selama 1 jam untuk mendapatkan serbuk katalis TiO2 dopan-N.
Proses Fotokatalitik Untuk mendukung data eksperimen, maka terlebih dahulu dilakukan proses fotodegradasi  untuk mengetahui pengaruh sinar tampak, pengaruh fotokatalis, maupun adanya ion logam Cu(II) terhadap efektivitas degradasi amoksisillin dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:
1. Larutan amoksisillin 20 mg/L sebanyak 50 ml yang disinari sinar tampak selama 1 jam.
2. Larutan amoksisillin 20 mg/L sebanyak 50 ml dengan penambahan 1000 mg/L fotokatalis TiO 2 dopan-N yang disinari sinar tampak selama 1 jam.
3. Larutan amoksisillin 20 mg/L sebanyak 50 ml dengan penambahan 1000 mg/L fotokatalis TiO 2 dopan-N yang dilakukan di ruang gelap.
4. Larutan amoksisillin 40 mg/L sebanyak
25 ml dan ion logam Cu(II) 4 mg/L sebanyak 25 ml dengan penambahan 1000
mg/L fotokatalis TiO 2 dopan-N yang disinari sinar tampak selama 1 jam.
Proses fotodegradasi yang terkatalisis TiO 2 dopan-N dilakukan dengan sistem batch dalam reaktor tertutup yang dilengkapi dengan lampu tungsten dan plat pengaduk magnetik. Proses fotodegradasi dilakukan dengan cara menyinari campuran yang terdiri dari larutan amoksisillin dengan konsentrasi 200 mg/L sebanyak 25 ml, kemudian ditambah dengan larutan ion logam Cu(II) sebanyak 25 mL,  dan ditambahkan fotokatalis TiO 2 dopan-N 50 mg sehingga diperoleh suspensi. Erlenmeyer ditutup dengan plastik transparan kemudian disinari dengan lampu tungstein disertai pengadukan selama 20, 40 dan 60 menit. Untuk memperoleh filtrat dari suspensi tersebut dilakukan penyaringan dengan kertas whatman. Selanjutnya filtrat dianalisis dengan alat spektrofotometer UV untuk menentukan konsentrasi amoksisillin yang tidak terdegradasi dan alat Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) untuk menentukan konsentrasi ion logam Cu(II) yang tidak tereduksi.
Cara yang sama dilakukan untuk mempelajari pengaruh pH larutan. Untuk mempelajari  pengaruh pH larutan terhadap fotodegradasi amoksisillin yang dikatalisis TiO 2 dopan-N dengan melakukan variasi pH yaitu 5, 6, 7 dan 8.  Pada proses ini, larutan dalam erlenmeyer berisi larutan amoksisilin, dan fotokatalis TiO 2 dopan-N dan larutan CuSO 4 diatur pHnya. Selanjutnya  erlenmyer ditutup dengan plastik transparan kemudian disinari dengan lampu tungstin disertai pengadukan selama waktu tertentu.
Analisis data Persentase ion Cu(II) yang tereduksi dapat diketahui dengan menghitung selisih antara konsentrasi  ion Cu(II) awal dan konsentrasi ion Cu(II) sisa. Ion Cu(II) tereduksi (%) =
awal Cu(II) kons sisa Cu(II) kons - awal Cu(II) kons x 100%
Persentase amoksisillin yang terdegradasi dapat diketahui dengan menghitung selisih antara konsentrasi amoksisillin awal dan konsentrasi amoksisillin sisa.
% Amoksisillin  terdegradasi =
(mg) awal Amoks (mg) asi terdegrad Amoks x 100%

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses fotodegradasi amoksisilin dan fotoreduksi ion logam Cu (II) dilakukan dengan cara menyinari campuran yang terdiri dari larutan amoksisilin, larutan ion logam Cu (II), serta serbuk fotokatalis TiO 2 Dopan- N menggunakan sinar lampu tungstein disertai dengan pengadukan menggunakan pengaduk magnet didalam sebuah reaktor tertutup.  Lampu tungstein ini berfungsi sebagai sumber energi foton yang akan mengaktivasi TiO 2 Dopan-N sehingga reaksi fotokatalis dapat berlangsung, sedangkan pengaduk magnet digunakan untuk mencampurkan semua reaktan secara merata sehingga proses fotodegradasi amoksisilin dan fotoreduksi ion logam Cu (II) berlangsung efektif.
Keberadaan ion logam Cu (II) disini diharapkan dapat meningkatkan fotodegradasi amoksisilin, karena ion logam Cu (II) akan mencegah rekombinasi hole - elektron dengan mengikat elektron dan mengalami fotoreduksi. Ion logam Cu (II) yang tidak tereduksi ditentukan dengan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). Persentase ion logam Cu (II) tereduksi diperoleh dari selisih antara konsentrasi ion logam Cu (II) mula-mula dengan konsentrasi ion logam Cu (II) sisa (tidak tereduksi).
Untuk mengetahui pengaruh penyinaran terhadap fotodegradasi amoksisilin dilakukan orientasi dengan cara menyinari larutan amoksisilin 20 mg/L tanpa penambahan fotokatalis TiO 2 Dopan-N dan larutan ion logam Cu (II). Selanjutnya dilakukan orientasi untuk mengetahui pengaruh penambahan fotokatalis TiO 2 Dopan-N terhadap fotodegradasi amoksisilin dengan dan tanpa adanya sinar lampu tungstein. Dan yang terakhir dilakukan orientasi untuk mengetahui pengaruh penambahan fotokatalis TiO 2 Dopan-N dan ion logam Cu (II) 4 mg/L serta penyinaran dengan lampu tungstein terhadap fotodegradasi amoksisilin dan fotoreduksi ion logam Cu(II). Orientasi dilakukan dengan waktu kontak selama 1 jam. Hasil kajian orientasi tersebut ditunjukkan pada gambar dibawah
Gambar 1.   Grafik Orientasi Peran Penyinaran Lampu Tungstein, Fotokatalis TiO 2 Dopan-N dan Keberadaan Ion Logam Cu (II) terhadap Fotodegradasi Amoksisilin
Hasil kajian orientasi tersebut menunjukkan bahwa penyinaran dengan dan tanpa penambahan fotokatalis TiO 2 Dopan-N dapat menurunkan konsentrasi amoksisilin. Penurunan konsentrasi amoksisilin juga terjadi pada campuran larutan amoksisilin dan fotokatalis TiO 2 Dopan-N yang direaksikan di tempat gelap (tanpa penyinaran). Penurunan konsentrasi amoksisilin yang disinari tanpa adanya fotokatalis TiO 2 Dopan-N terjadi karena adanya reaksi antara amoksisilin dengan radikal  ●OH  yang  dihasilkan  dari  peruraian molekul H 2 O setelah menyerap sinar lampu Tungstein atau energi foton ( hv ).  Reaksi penyerapan cahaya oleh H 2 O selain menghasilkan elektron juga menghasilkan radikal  •OH dan H + yang disebut reaksi fotolisis (Burrows, dkk, 1998). Reaksi fotolisis molekul air dapat dituliskan sebagai berikut:
H 2 O + hv → •OH + H + + e -
Pada gambar 1 juga dapat dilihat adanya penurunan konsentrasi amoksisilin yang cukup besar pada penambahan fotokatalis TiO 2 Dopan-N dengan penyinaran. Hal ini dapat terjadi karena pada saat TiO 2 Dopan-N dikenai sinar lampu Tungstein maka akan dihasilkan elektron dan radikal •OH dalam jumlah yang cukup besar (Hoffmann, dkk., 1995). TiO 2 merupakan semikonduktor dengan struktur elektronik yang khas yaitu memiliki pita valensi dan pita konduksi yang kosong sehingga ketika dikenai sinar maka akan mengalami eksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi (menghasilkan e - cb ) yang menyebabkan adanya kekosongan atau
hole (h + vb ) pada pita valensi yang dapat berperan sebagai muatan positif. Selanjutnya hole akan bereaksi dengan H 2 O yang terdapat dalam larutan membentuk radikal •OH. Reaksi fotokatalis dapat ditunjukan sebagai berikut (Hoffmann, dkk., 1995):
TiO 2 + hv → TiO 2 (e eb - + h vb + )
h vb + + >Ti IV OH → {>Ti IV OH•} +
h vb + + H 2 O (ads) →•OH+ H + h vb + + OH - (surf) →•OH
Pelepasan radikal •OH akibat adanya penambahan fotokatalis TiO 2 Dopan-N yang terkena sinar lampu Tungstein ternyata lebih efektif dan menghasilkan radikal •OH yang lebih banyak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan fotodegradasi amoksisilin tidak hanya akibat fotolisis H 2 O saja tetapi juga karena adanya penambahan fotokatalis TiO 2 Dopan-N yang terkena sinar lampu Tungstein. Hasil yang diperoleh relatif lebih besar dibandingkan dengan perlakuan sinar lampu Tungstein saja atau adanya fotokatalis TiO 2 Dopan-N tanpa sinar lampu Tungstein.
Ion logam Cu (II) merupakan senyawa anorganik yang dapat  mengalami proses fotoreduksi, sehingga keberadaannya dimungkinkan dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan fotodegradasi  yang dikatalisis TiO 2 Dopan-N. Pada gambar 1 dapat disimpulkan bahwa adanya penambahan ion logam Cu (II) ternyata memberikan hasil fotodegradasi yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena ion logam Cu (II) akan berikatan dengan elektron (mengalami reduksi) pada permukaan TiO 2 sehingga dapat mencegah terjadinya penggabungan kembali antara elektron dengan radikal •OH. Dengan demikian, jumlah radikal •OH yang tersedia untuk mendegradasi amoksisilin lebih banyak, sehingga proses fotodegradasi meningkat.
Penentuan sisa hasil amoksisilin yang tidak terdegradasi dapat dilakukan dengan Spektrofotometer UV. Hasil fotodegradasi dinyatakan dalam persen (%) amoksisilin terdegradasi  yang dihitung berdasarkan selisih massa amoksisilin mula-mula dengan amoksisilin sisa. Pengukuran amoksisilin yang tidak terdegradasi diawali dengan pencarian panjang gelombang maksimal.
Pencarian panjang gelombang maksimal ini bertujuan untuk menentukan panjang gelombang yang memberikan serapan yang maksimal. Dari hasil scanning didapatkan bahwa serapan amoksisilin yang maksimal ada pada panjang gelombang 230-247 nm (Gummadi dkk, 2012). Amoksisilin dapat dianalisis dengan spektrofotometer UV karena terdapat gugus kromofor dan auksokrom (Fogarty, 2013).
Parameter pengaruh waktu penyinaran terhadap fotoreduksi ion Cu (II) dengan katalis  TiO 2 Dopan-N dilakukan dengan waktu penyinaran yang bervariasi yaitu 20, 40, 60,dan 80 menit. Proses tersebut dilakukan dengan menyinari campuran  25 mL larutan Cu (II) 4 mg/L, 50 mL larutan amoksisilin 50 mg/L dan 50 mg serbuk fotokatalis TiO 2 Dopan-N dalam reaktor tertutup. Hasil fotoreduksi ion Cu (II) yang diperoleh ditunjukkan pada tabel 1.
Tabel 1. Pengaruh Waktu penyinaran terhadap Fotoreduksi Ion Cu (II) dengan Katalis TiO 2 Dopan-N dengan Keberadaan Amoksisilin
Dari tabel di atas maka % ion Cu (II) yang tereduksi dengan berbagai variasi waktu penyinaran  dapat diperjelas dengan gambar 2.

## Gambar 2. Kurva Pengaruh Lama Penyinaran terhadap % Cu Tereduksi
Pada tabel dapat ditunjukkan bahwa pada waktu penyinaran 20 sampai dengan 80
Waktu penyinaran (menit) Ion Logam Cu(II) Tereduksi (%) 20 47,08 40 46,78 60 45.83
menit terjadi penurunan proses fotoreduksi ion Cu (II) sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi ion Cu (II) dalam larutan seiring dengan semakin lama waktu penyinarannya. Semakin lamanya penyinaran maka semakin lama juga kontak antara fotokatalis TiO 2 Dopan-N dengan energi foton dari sinar lampu. Dengan demikian maka semakin banyak elektron yang  tersedia di permukaan fotokatalis TiO 2 Dopan-N. Semakin banyak elektron yang dihasilkan maka ion Cu (II) lebih banyak bereaksi dengan elektron tersebut. Jika banyak ion Cu (II) yang bereaksi dengan elektron maka dapat dipastikan bahwa penurunan konsentrasi ion Cu (II) dalam larutan semakin meningkat. Penentuan ion Cu (II) yang tersisa setelah proses fotoreduksi dapat dilihat dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). Ion Cu (II) yang tersisa dari hasil fotoreduksi diubah menjadi atom dalam SSA sehingga dapat dianalisis dengan metode ini.
Hal yang sama terjadi pula pada proses fotodegradasi amoksisilin. Hasil pengaruh waktu penyinaran terhadap fotodegradasi amoksisilin dapat dijelaskan pada tabel 2.

## Tabel 2. Pengaruh Waktu penyinaran
Fotokatalis TiO 2 Dopan-N terhadap
Fotodegradasi Amoksisilin dengan adanya
Ion Logam Cu (II)
Waktu penyinaran (menit) Amoksisilin terdegradasi (%) 20 13,03 40 14,85 60 28,52
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pengaruh variasi waktu penyinaran terhadap fotodegradasi amoksisilin maka dapat dilihat pada gambar

## Gambar 3. Kurva pengaruh Lama Penyinaran terhadap % Amoksisilin Terdegradasi
Dari gambar tersebut dijelaskan bahwa semakin waktu penyinaran maka semakin besar pula proses fotodegradasi amoksisilin yang terjadi. Dengan makin lamanya penyinaran maka sinar foton yang meradiasi TiO 2 semakin banyak, sehingga hole yang bereaksi dengan H 2 O untuk membentuk radikal  ●OH  juga  semakin  banyak (Darmawan, 2013). Apabila semakin banyak radikal  ●OH  yang  terbentuk  maka  semakin besar pula amoksisilin yang bereaksi dengannya dan konsentrasi amoksisilin dalam larutan juga akan semakin menurun.
Pengaruh  pH larutan terhadap hasil fotodegradasi amoksisilin dan fotoreduksi ion Cu(II) yang dikatalis TiO 2 Dopan N akan dipelajari pada penelitian ini. Hal ini karena spesiasi amoksisilin, ion Cu(II), dan TiO 2 merupakan fungsi pH larutan. Jenis spesies yang ada dalam larutan menentukan kemudahan amoksisilin untuk terdegradasi, TiO 2 untuk menghasilkan  radikal •OH dan melepaskan elektron, serta ion Cu(II) untuk tereduksi. Pengaruh pH larutan terhadap efektivitas fotoreduksi ion Cu(II) dipelajari dengan cara melakukan reaksi fotoreduksi pada berbagai pH larutan yaitu  5, 6, 7 dan 8. Hasil penelitian ditunjukkan pada tabel 3.
Tabel 3. Pengaruh pH larutan terhadap fotoreduksi ion logam Cu(II) dengan adanya Amoksisilin pH larutan Ion Logam Cu(II) tereduksi(%) 5 55,36 6 56,87 7 69,13 8 62,85
Dari tabel di atas maka % ion Cu (II) yang tereduksi dengan berbagai variasi pH dapat diperjelas dengan gambar 4.

## Gambar 4. Pengaruh pH larutan terhadap fotoreduksi ion Cu(II)
Gambar 10 menunjukkan bahwa fotoreduksi ion Cu(II)  tertinggi pada pH 7 atau netral hal ini disebabkan karena pada spesiasi ion Cu(II) sampai pada pH 7, Cu(II) terdapat dalam dua fraksi yaitu fraksi ion Cu 2+ dan Cu(OH) 2 tetapi yang lebih dominan adalah fraksi ion Cu 2+ . Konsentrasi fraksi ion Cu 2+ akan berkurang pada pH lebih dari 9. Pada pH 7 juga terbentuk Cu(OH) 2 dengan konsentrasi fraksi yang meningkat  sampai pada pH 9 dan konstan sampai pH 14. Dan pada pH 10 mulai terbentuk juga Cu(OH) + dan CuO dalam bentuk padat atau endapan. Diantara spesies-spesies tersebut yang paling mudah tereduksi adalah spesies ion Cu 2+ . Pengaruh pH larutan terhadap efektivitas fotodegradasi amoksisilin yang terkatalisis TiO 2 Dopan-N  dipelajari dengan cara melakukan reaksi fotoredegradasi pada berbagai pH larutan yaitu  5, 6, 7 dan 8. Hasil penelitian ditunjukkan pada tabel 4.
Tabel 4. Pengaruh pH larutan terhadap fotodegradasi Amoksisilin dengan adanya ion logam Cu(II)
pH larutan Amoksisilin terdegradasi(%) 5 13,48 6 24,65 7 32,25 8 20,78
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pengaruh variasi pH
terhadap fotodegradasi amoksisilin maka dapat dilihat pada gambar 5
Gambar 5.
Pengaruh pH larutan
terhadap fotodegradasi amoksisilin yang terkatalisis TiO 2 dopan-N
Gambar 11 menunjukkan bahwa pada pH asam maka efektivitas fotodegradasi amoksisilin semakin tinggi dengan kenaikan pH dan pH netral memberikan % degradasi tertinggi sedangkan pada pH netral mengalami penurunan. Didasarkan pada spesiasi amoksisilin dapat diberikan penjelasan sebagai berikut. Jika dilihat  pada gambar 12, pada pH asam amoksisilin akan bermuatan positif dan pada pH basa amoksisilin akan bermuatan negatif (Chemie, 2005). Pada pH asam tingginya degradasi disebabkan karena amoksisilin bermuatan positif. Hal ini menyebabkan terbukanya cincin  β-laktam dan rusaknya ikatan amida sehingga menghasilkan struktur yang kompleks (Elmolla dan Chaudhuri, 2009). Struktur tersebut lebih mudah diserang oleh radikal •OH sehingga reaksi fotodegradasi dapat meningkat. Sedangkan pada pH basa kemungkinan terjadi hidrolisis dari amoksisilin.
Gambar 6. Spesiasi amoksisilin pada pH yang berbeda (Elmolla dan Chaudhuri, 2009)
Selain itu, pembahasan juga dapat dikemukakan berdasarkan spesiasi TiO 2 . Kemudahan TiO 2 dalam menyediakan elektron selaras dengan kemudahannya dalam membentuk radikal •OH. Dalam larutan berair TiO 2 berbentuk >TiOH 2 + , >TiOH, dan TiO - . Pada pH kurang dari 3, TiO 2 dijumpai dalam bentuk >TiOH 2 + . Pada pH 3-10 TiO 2 berupa >TiOH dan pH di atas 10 TiO 2 berupa TiO - . Diantara spesiasi TiO 2 yang ada, spesiasi >TiOH yang paling mudah membentuk radikal •OH dan melepas elektron daripada >TiOH 2 + dan >TiO - . Berdasarkan spesiasi ini sangat mungkin fotodegradasi amoksisilin efektif terjadi pada pH antara 3-10.

## KESIMPULAN
1. Adanya pengaruh lama penyinaran terhadap fotodegradasi amoksisilin.
2. Adanya perbedaan pH larutan dapat mempengaruhi efektivitas fotodegradasi amoksisilin, pada pH 5 sampai 7 efektivitas fotodegradasi amoksisilin mengalami kenaikan, kemudian mengalami penurunan pada pH 8.
3. Kondisi reaksi yang menghasilkan proses fotodegradasi amoksisilin paling optimum yaitu pada larutan pH 7 dan lama penyinaran 80 menit.

## SARAN
1. Perlu dipelajari pengaruh adanya ion logam, anion, dan senyawa organik lain terhadap efektivitas fotodegradasi amoksisilin, mengingat bahwa amoksisilin
di lingkungan perairan sangat mungkin ada bersama-sama dengan ion logam, maupun senyawa organik lainnya.
2.  Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang uji degradasi amoksisilin menggunakan metode KCKT agar diperoleh peak amoksisilin utuh  dan terpisah dari bentuk degradasinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bila, D. dan Denzotti, M. 2003. Pharmeceutical Drugs In The Environment. Quimica  Nova . 26 : 523- 530
Budavari, S. 1989. The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biological . New Jersey : Merck & Co. Inc.
Chen, X. and Burda, C. 2008. The Electronic Origin of The Visible-Light Absorption Properties of C-, N-  and S-Doped TiO 2 Materials. J. Am. Chem. Soc. 15 : 5018- 5019
Chotimah, K. 2012. Preparasi dan Karakterisasi N-doped TiO 2 dengan Metode Anodisasi serta Uji Aktivitas Degradasinya terhadap Zat Warna Congo Red . Skripsi . Jakarta : Fakultas
MIPA Universitas Indonesia
Dhanya, T.P., & Sugunan, S. 2013. Preparation, Characterization and Photocatalytis Activity of N Doped TiO 2 . IOSR Journal of Applied Chemistry . 4 .(3) : 27-33 Dong, C.X., Xian, A.P., Han, E.H. & Shang,J.K. 2007. C-Doped TiO 2 With Visible Light Photocatalytic Activity. Solid State Phenomena.121-123 : 939-
942
Elmolla, E. S. dan Chaudhuri, M. 2009.
Photocatalytic Degradation of Some Antibiotics in Aqueous Solution . Malaysia : Water Malaysia Gunlazuardi , J . 2001 . Fotokatalisis pada Permukaan TiO 2 : Aspek Fundamental dan Aplikasinya. Prosiding Seminar Nasional Kimia Fisika II: Kimia Fisika Sebagai Solusi Proses Kimia Industri dan Pelestarian Lingkungan. Jakarta: Kimia FMIPA-UI Hoffmann, M. R., Martin, S. T., Choi, W., dan Bahnemann, D. W. 1995. Environmental Applications of
Semiconductor Photocatalysis. Chem. Rev. 95 : 69-96 Kokila,P., Senthilkumar, V., & Nazeer,K.P.
2011. Preparation and Photocatalytic
Activity of Fe 3+ - Doped TiO 2 Nanoparticles. Archives of Physics
Research . 2 .(1) : 246-253 Nakato, Y., Nakamura, R. & Tanaka, T. 2004. Mechanism for Visible Light Responses in Anodic Photocurrents at N-Doped TiO 2 Film Electrodes. J. Phys.
Chem. B. 30 : 10617-10620
Riyani, K., Setyaningtyas, T., Dwiasih,D.W.
2012. Pengolahan Limbah Cair Batik menggunakan Fotokatalis TiO 2 Dopan-
N dengan Bantuan Sinar Matahari. Valensi. 2 . (5): 581-587 Rockafellow, E.M., Stewart, L.K., & Jenks, W.S. 2009. Is Sulfur-Doped TiO 2 an Effective Visible Light Photocatalyst for Remediation. Applied Catalysis B Environmental . 91 : 554-562
Tang, Y.C., Huang, X. H., Yu, h. Q.,& Tang, L.H. 2011. Nitrogen-Doped TiO 2 Photocatalyst Prepared by Mechanochemical Method ; Doping Mechanisms and Visible Photoactivity of Pollutant Degradation. International Journal of Photoenergy . 2012 : 1-10